{ 1018 ) 
Comme il n’est pas.cher, qu’il en faut peu et qu’il résiste assez bien à Pair, 
il est bon de noter ici que ce métal s'applique très-bien sur le fer, ce qui 
peut devenir d’une importante application pour les serrures soignées et sur- 
tout pour la grosse horlogerie, les compteurs et même pour beaucoup de 
pièces de machines qu’on veut préserver de l’action de Pair, sans être obligé 
de les graisser souvent. : 
» Zincage.— Parmi les procédés de M. de Ruolz, ceux qu'il applique au 
zincage des métaux et du fer en particulier ont très-vivement intéressé votre 
Commission. 
» Le fer zinqué acquiert la faculté de résister aux actions oxydantes 
de l’air et surtout de lair humide ou de l’eau. C’est qu’en effet, le zinc, 
qui est plus oxydable que le fer, préserve ce métal d'oxydation, et ne 
s’oxyde presque pas lui-même; car lorsqu'il est couvert d’une couche de 
sous-oxyde, toute altération ultérieure s’arrête. 
» Dans la plupart des applications essayées par M. de Ruolz le métal dé- 
posé se trouve au contraire négatif par rapport au métal recouvert. Toute 
la garantie que le vernis métallique promet en pareil cas repose sur sa 
parfaite intégrité, car s’il s’entame sur un point quelconque, et que Fair 
humide puisse arriver jusqu’au métal intérieur, la couche superficielle, bien 
loin de servir de préservateur, deviendra au contraire une cause déterminante 
d’oxydation. 
» Le zinc appliqué sur le fer le préserve donc doublement: tant qu’il est 
intact, comme vernis; quand il est entamé, par une action galvanique. 
Cette particularité rend compte du succès qu'a obtenu le fer zinqué dans 
toutes les applications où le fer, la tôle, s’employaient à froid, n’avaient pas 
besoin de toute leur ténacité et pouvaient supporter un supplément de 
dépense. | à | 
» En général, le fer zinqué ne doit pas être appliqué à contenir de l’eau 
chaude; l'action galvanique des deux métaux détermine très-rapidement 
l'oxydation du zinc, et le fer se ronge à son tour avec une singulière activité, 
Cette remarque devra même diriger les industriels dans lemploiqu'ils feront ~ 
des nouveaux procédés, et pourra leur éviter des mécomptes dans des cir- 
constances rares sans doute, mais par cela même moins susceptibles d’être 
éclairées par l'expérience seule. 
» Le zincage de fer fait en plongeant le fer dans un bain de zinc fondu a 
quelques inconvénients d’ailleurs. Le fer s'y alliant au zinc, constitue ainsi 
un alliage superficiel très-cassant ; le fer perd donc de sa ténacité; circons- 
tance qui ne s'aperçoit pourtant qu'alors qu’on essaye de zinquer du fil 
